1(3(3 Pappenheim, Eine Methode zur Bestimmung der Gasspanmmg etc. 



cylinder auf die Waage und bestimmte in den folgenden 2 Stunden: 

 22 Mal sein Gewicht. Als arithmetisches Mittel ergab sich, dass- 

 die Verdunstung von 0,02 gr Wasser in 2 Min. 30 See. erfolgte. 

 4 Stunden nach Beginn der Wägung verdunsteten 0,02 gr 

 in 4 Min. und nach 19 weiteren Stunden 0,02 gr in 6 Min. Im 

 Ganzen verlor das Stück in 23 Stunden 6,505 gr Wasser, während 

 ursprünglich sein Frischgewicht 31,385 gr betrug. Freilich wurde 

 eine gleichzeitige Beobachtung der Temperatur, des Feuchtigkeits- 

 gehaltes und des Druckes der Luft nicht angestellt. Dennoch 

 hielt ich es für richtig, jede Wägung derartig zu corrigiren, dass 

 für das Verstreichen von je 1 Min. 15 See. vor ihrer Beendigung 

 0,01 gr Wasserverlust in Ansatz gebracht wurde. 



2. Ueber das Abtrocknen des Holzes. 



Von dem adhaerirenden Wasser wurde das Holz dadurch befreit, 

 dass es in Fliesspapier eingehüllt und unter leichtem Drucke mit 

 den Händen getrocknet wurde. Ein so behandelnder Cylinder 

 ergab in einem Falle das Gewicht von 31,150 gr. Darauf wurde- 

 er nochmals, doch mit Anwendung eines stärkeren Druckes ge- 

 trocknet und wog nun 31,095 gr. Das wäre ein P'ehler von 

 0,1807 °/o. 



Sollte es sich herausstellen, dass diese Fehlerquelle bedeutend 

 grösser ist, als sie nach diesem Versuche zu sein scheint, so lassem 

 sich genauere Resultate auf folgendem Wege erreichen. Eine 

 Wägung des Holzes unter Wasser lässt sich sehr leicht mit grosser 

 Genauigkeit ausführen ; da auch sein Volumen bestimmbar ist, 

 lässt sich sein absolutes Gewicht berechnen. Zugleich wäre ein 

 Constantbleiben des Gewichtes unter Wasser ein sicheres Kenn- 

 zeichen für Vollendung der Saugung. 



ad. F. Der Berechnung ist das B oy le-Mario t te 'sehe 

 Gesetz zu Grunde gelegt. Freilich wird bei dem Versuche eine 

 Luftmenge comprimirt, welche von den die Wärme schlecht 

 leitenden Holzwänden eingeschlossen ist. Infolge der Wärmeent- 

 wicklung wird daher bei einem Ueberdrucke von 2 Atmosphären 

 die Compression auf V3 des ursprünglichen Volumens nicht völlig 

 gelingen. Eine Bestimmung der Grösse des Fehlers war leider 

 unausführbar; jedenfalls würde aber eine Anwendung des Ma riotte— 

 G a y - Luss ac' sehen Gesetzes über die Compression der in adia- 

 thermaner Hülle eingeschlossenen Gase zu noch ungenaueren Resul- 

 taten geführt haben. 



ad H. In Ermangelung eines R. Hartig'schen Xylometers 

 wurde die Vol u nie trirung des Holzes in einem engen Mess- 

 cylinder vorgenommen. Da das Holz bereits vollgesogen war, so 

 wurde der sonst unvermeidliche, durch Aufsaugung von Wasser 

 veranlasste Fehler vermieden. 



ad K. Bei der Imbibition des Holzes findet theoretisch eine 

 Volumenverminderung durch Verdichtung statt,*) indem das Ge- 

 sammtvolumen des imbibirten Holzes kleiner als die Summe der 



*) cfr. Sachs, Ueber die Porosität des Holzes, Separatabdruck, p. 16. 



